SÉANCE DU lO JUIN I912. 160I 



après rinçage, chaque laine est inlroduilc dans 100""' d'eau. On noie la 

 perte de poids qu'elles subissent après l'allaque. Les types d'aluminium 

 employés pour ces recherches avaient donne à l'analyse : 



Fer pour 100 



Silicium pour 100. 



Voici les résultats obtenus 



Durée 



de l'immersion Altération des lames (perte de poids par gramme) 



Concentration des lames Durée "~~^ ^~ ^ 



du bichlorure dans de l'attaque I. II- 



de mercure. le biclilorui'c. par Feau. •^^^-~- -- — ■ — - ■■ - — 1 - 



I pour loooo 3 minutes iiitlétermince 0,002 0,006 0,002 0,006 » » 



I ])our lûoo 3 » 4 he tires » 0,019 0,02.5 o,o5o » » 



1 jiiiur loû 3 » tS à 10 heures 0)473 0,380 o,366 o,352 o,44fi 0,1 15 



4 pour 100 (saturé). 3 » ij à 20 heures 1,000 1,000 1,000 ] ,000 1,000 1,000 



Il résulte de ce Tableau cpie les fortes irrégularités observées lors de 

 l'attaque par l'eau de l'aluminium sonl indépendantes de la /»/re/e rela- 

 tive du métal, c'est-à-dire du fer et du silicium pris dans certaines limites. 



Dans une autre série d'expériences, nous avons préparé desalliages d'alu- 

 minium riches en silicium et constaté que, lorsque la proportion de sili- 

 cium atteignait 4 pour 100, l'aluminium n'était plus activé par les solu- 

 tions de bichlorure de mercure. Si les proportions de silicium ne dépassent 

 pas I pour 100, l'activation se poursuit comme à l'ordinaire. 



Lorsque l'aluminium renferme du cuùtc, comme il arrive dans certains 

 accidents de fabrication, on sait que l'action du mercure se trouve paralysée. 



DifTérents échantillons d'aluminium plus ou moins riches en cuivre ont été préparés 

 par nous en fondant de l'aluniinium pur dans un creuset de graphite et en ajou- 

 tant au métal en fusion des proportions déterminées d'aluminium cuprifère. Chaque 

 Ijpe obtenu a été laminé; le cuivre a été dosé voluinétriquenient à l'aide du ferro- 

 cyanure de potassium. Les lames, traitées ensuite parles solutions mercurielles, ren- 

 fermaient les impuretés suivantes : 



l"er pour 100 o, iSo 0,19 o,2.( 0,19 0,18 0,24 



Silicium pour 100. . . o,3jo o,35 o,3o o,33 o,38 o,35 



Cuivre pour 100. ... o,oo3 0,01 0,07 0,17 o,3o o,65 



III. 

 0,007 

 o , 009 



o, 232 



I .1100 



